-326- 



Mineralogie. 



sprechend der Ausbildung des Haltepunktes hätte erwarten können. Der 

 Hauptgrund ist wohl darin zu suchen , daß bei der Untersuchung der 

 Dünnschliffe man immer eine zu dicke Schicht vor sich hat, und deshalb 

 die feineren eutektischen Strukturen, welche bei den Metallegierungen so 

 sehr hervortreten, bei den Silikaten nicht so deutlich bekommt. 



3. Die Molekularvolumina der aus homogenen Mischkristallen be- 

 stehenden Schmelzprodukte der Li^SiO^ — CaSiO^- und Li^SiOg— BaSiOg- 

 Mischungen zeigten keine lineare Abhängigkeit von der Konzentration. 

 Nur in den Konglomeraten, welche aus zwei gesättigten Mischkristallen 

 bestanden, war eine solche lineare Abhängigkeit vorhanden. 



4. In dem Dreistoffsystem Na, 0— Alg Oj,— Siüg sind die Gebiete, wo 

 Kristallisation aus dem Schmelzfluß ohne Zuhilfenahme von Mineralisatoren 

 stattfindet, in erster Annäherung festgestellt worden. Die Kristallarteu, 

 auf welche Verf. bei der Untersuchung traf, sind Korund, Sillimanit, 

 Nephelin und NagSiO..,. Korund bildet Mischkristalle mit Nag 0, Sillimanit 

 kristallisiert mit Überschuß von SiOg und AI2O3, Nephelin mit Überschuß 

 von SiOg, NaAlOg und AlgOg, und schließlich nimmt NagSiOg bei seiner 

 Kristallisation SiOg auf und wahrscheinlich auch AI2O3. Die Eegel von 

 MoROZEWicz, die sich auf die Kristallisation von Korund und Sillimanit 

 aus einer Na^O — AI2O3 — SiOg-Schmelze bezieht, muß bei größerer Ab- 

 kühlungsgeschwindigkeit etwas modifiziert werden. 



Die Korund kristalle waren tafelig nach der Basis, außer dieser von 

 Ehomboedern begrenzt und erwiesen sich als schwach optisch zweiachsig. 

 Eine Analj^^se konnte nicht ausgeführt werden, auf eine wechselnde Bei- 

 mischung von NagO wurde aus dem spezifischen Gewicht geschlossen, das 

 an isolierten Kristallen aus durch ihren Gehalt an NaAlOg verschiedenen 

 Schmelzen zu 3,23 — 3,82 ermittelt wurde. 



Sillimanit bildete rhombische Prismen mit niedrigen Polarisations- 

 farben und ziemlich hoher Lichtbrechung; unregelmäßige Spaltung nach 

 der Basis. [Hiernach, sowie nach dem mikroskopischen Bild könnte ebenso- 

 gut Andalusit vorliegen; nach den Entstehungsbedingungen ist Sillimanit 

 freilich wahrscheinlicher. Eef.] 



Die Kristallisation des Nephelins gelingt leicht, wenn man das 

 NaAlOa-Präparat und SiOg innig mischt und die Mischung auf 1600° er- 

 hitzt und 2 Stunden lang von 1600 auf 800° abkühlen läßt. Das spezifische 

 Gewicht des Schmelzproduktes betrug 2,59, niedriges Brechungsvermögen, 

 schwache Doppelbrechung. Regelmäßige Kristallumrisse waren im Dünn- 

 schliff nicht zu erkennen, nur an einzelnen Stellen trat sphärolithische 

 Struktur auf. 



Die Schmelzen von der Zusammensetzung des Natron-Leucits und 

 Aibits gaben nur glasige Produkte. Wurde eine geschliffene Tafel von 

 Albitglas in geschmolzenes Na^WO^ gebracht, so bildeten sich an der 

 Oberfläche nach achtstündigem Erhitzen zahlreiche kleine, prismatische 

 Kristalle; durch diesen Mineralisator wird also das Kristallisationsvermögen 

 erheblich gesteigert. R. Brauns. 



